378 
Diese Ümschreibung folgt der Auffassung des Hrn. Hilpert (1. c. 
p. 2256), wonaeh bei magnetischem Eisenoxyd der basische und 
saure Charakter derselben Substanz in einem Molekül vereint auf- 
iritt. Freilicli ist es auch denkbar, dass die immerhin recht geringe 
Aktivierung des sanren Bestandteils durch beigernischte basische 
Fremdoxyde im Mineral zu Stand kommt. Wie dem auch sei, es 
gelang mir an einer polierten Flache eine winzig kleine positive 
Drehung 0 < 0,2') mit ziemlicher Genauigkeif zu bestimmen. Sie 
wachst etwas gegen das Blaue und scheint schliesslich ein wenig 
nach Rot zu abzunehmen; die Kurvengestalt ist freilicli sehr un- 
sicher. (Tab. 9). 
TABELLE 9. 
f =ƒ M Martit (gesattigt) Twin Peaks 
N 
P.(pp) 
L (mm) 
f (min.) 
± fff 
(min.) 
°/o 
25 
466 
+ 3.4 
+ 0.45 
0.05 
11 
20 
503 
+ 1.7 
+ 0.22 
0.04 
18 
15 
530 
+ 0.8 
+ 0.10 
0.03 
33 
25 
567 
+ 1.3 
+ 0.18 
0.03 
11 
18 
615 
+ 0.6 
+ 0.08 
0.03 
37 
15 
640 
0.0 
— 0.01 
0.04 
30 
640 
+ 0.6. 
+ 0.08 
0.03 
37 
Die Bestinimung einer Temperaturkurve war bei diesen geringen 
Drehungen ausgeschlossen. 
Ferriferrit (Fe t O s , 2 Fe 2 O s , Hamatit, hexagonal, von Elba, 8 Ü = 
645°.) Das Gleiche wie oben gilt für den natürlichen Eisenglanz l ) ■ an 
einem schonen Krjstall war ein Spiegel parallel der Hauptachse 
geschlilfen an dem Hr Lohia nur konstatierte, dass die Drehung 
wenigei als 0,2 betragen müsse. Angesichts des positiven Ergebnisses 
beim Martit konnte man nun f ragen, ob die Drehung beim Hamatit 
sich vielleicht doch auch messbar erweisen würde. Indertat bewegt 
sie sich gerade urn jenen Grenzwert und ist ebenfalls positiv. Die 
Zunahme gegen Violett scheint weniger accentuiert als beim Martit, 
) T. Kunz. (Neues Jahrb. f. Mineral. u. s. w. p. 86 1907) besliinmte für ein- 
fachen normalen Hamalit = G lo° ; die optischen Konstanten ermittelte G. För- 
STERLIKG ebenda Beil. 25, p. 844, 1’. 07. 
